Возможность применения растворов силана марки А-187 для повышения водоотталкивающих свойств мехового велюра

УДК 675

Г. Н. Кулевцов, Д. Р. Шатаева

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ СИЛАНА МАРКИ А-187 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИХ СВОЙСТВ МЕХОВОГО ВЕЛЮРА

Ключевые слова: меховой материал, силан, обработка, гидрофобность.

Изучено влияние растворов силана марки А-187 на гидрофобные свойства мехового велюра овчины. Установлено, что при обработке поверхности мехового материала силанами в условиях ВЧИ плазмы повышаются гидрофобные свойства материала.

Keywords: fur material, silane treatment, the hydrophobicity.

The effect of silane solutions grade A-187 on the hydrophobic properties of the fur suede sheepskin. Found that the surface treatment of the material fur silanes in VCHI plasma increased the hydrophobic properties of the material.

Меховые материалы приобретают все большую важность и популярность среди населения. За последние годы число различных добавок для повышения гидрофобных свойств мехового велюра существенно увеличилось.

Силан (silane) — соединение кремния с водородом общей формулы SinH2n+2 (гидрид кремния, кремневодород). Растворы силанов для обработки различных поверхностей используют для гидрофильных свойств, для придания мягкости, эластичности.

В данной работе предлагается использование водного 1% -ного раствора силана марки А-187 для повышения водоотталкивающих свойств мехового велюра.

Нанесение осуществляли методом пневмораспыления, после чего проводили испытание на время впитывания капли дистиллированной воды, что характеризует гидрофобные свойства мехового материала. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели качества образцов мехового велюра овчины, обработанных раствором силана марки А-187 по кожевой ткани (распылением и плазмохимическим распылением) концентрация раствора 1%, время обработки 2 мин

Наименование показателя Значе- ние пока- зателя по ГОСТ № 3595-74 Значение показателя необработанного образца Образец, обработанный силаном марки А-187 распылением Образец, обработанный силаном марки А-187 в условиях ВЧИ плазмы

Температура сваривания кожевой 0 гл ткани, С не ниже 80 90 92 93

Массовая доля влаги в кожевой ткани, %, не более (сухой остаток) 14 11,3 11.9 11.3

Массовая доля окиси хрома, % 1,5-3,5 2,11 3,1 3,48

Массовая доля золы, % не более 9,0 2,4 2,5 3

рН водной вытяжки кожевой 4,0 4,1 4,3 4,9

ткани

Прочность при разрыве, Н - 9,5 9,101 9.7

Относительное удлинение, % - 96 100 120

Время впитывания капли, мин. - 4,21 8,23 10,6

Гигроскопичность, % - 11,7 12,1 23,5

Влагоотда- ча,% - 9,5 9,9 19,3

Паропрони- цаемость, г/см3 - 560 562 800

На следующем этапе работы, учитывая особенности капиллярно-пористого строения кожевой ткани и волосяного покрова, с целью обеспечения равномерности распределения наносимого материала нанесение осуществляли в условиях ВЧИ плазмы пониженного давления. Обработку осуществляли на экспериментальной установке, представленной на рисунке 1.

Рис. 1 - Схема ВЧИ плазменной установки: 1-колба для раствора; 2 - игольчатый клапан; 3 -механическая система откачки; 4 - система

электроснабжения; 5 - система газоснабжения; 6 -система водоснабжения; 7 - генератор; 8 -

система диагностики; 9 -вакуумный блок; 10 -индуктор

Напыляемый материал вводился в плазму путем пропускания плазмообразующего газа через барботер, в котором находится рабочий раствор.

Режим, при котором проводилась обработка: двление 60Па; расход аргона Оа=25/13; ток анода 1а = 1,0 А; высота образца над газовой плитой 10 см; высота индуктора 8 см; время обработки 2 минуты

Из приведенных данных, полученных в результаты эксперимента, видно, что обработка раствором силана марки А-187 в условиях ВЧИ-плазмы увеличивает гидрофобность мехового велюра, при этом другие свойства кожевой ткани мехового материала не ухудшаются.

Литература

1. Шатаева Д.Р. Исследование механизма плазмохимической модификации натуральных высокомолекулярных материалов / Шатаева Д.Р., Абдуллин И.Ш., Зенитова Л.А., Панкова Е.А., Бакшаева Е.С. // Вестник Казанского

технологического университета.- 2012. - т.15. № 3. -

С.220-223

2. Абдуллин И.Ш. Зависимость между деформациями волокнистых элементов и пористостью кожевенного материала при ВЧЕ-плазменной модификации / Абдуллин И.Ш., Вознесенский Э.Ф., Красина И.В., Кулевцов Г.Н., Джанбекова Л.Р. // Вестник Казанского технологического университета. - 2008. - № 6. - с.12-17.

3. Рахматуллина Г.Р. Создание композиционного материала на основе кожи из шкур КРС с улучшенными гигиеническими свойствами / Рахматуллина Г.Р., Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Сунгатуллин А.М. // Вестник Казанского технологического университета. - 2009. - № 4. -с.40-45.

4. Гребенщикова М.М. Исследование влияния ионоплазменного покрытия на характеристики натуральной кожи / Гребенщикова М.М., Абдуллин И.Ш., Кайдриков Р. А., Гатина Э.Б. // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 17. - с.23-27.

© Д. Р. Шатаева - асп. каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ, dinysik-86@mail.ru; Г. Н. Кулевцов - д-р техн. наук, проф. той же кафедры.